854 ACADÉMIE DES SCIENCES, 



pour obtenir ces deux sortes de produits est la suivante : 



Cristal. Ouinquet. 



kg kg 



Sable de Fontainebleau 3oo 3oo 



Bicarbonate de soude Solvay » "6 



Carbonate de potasse à 20 pour loo d'eau. 97 14 



Minium 200 200 



Nitrate de potasse . 3 4 



Acide arsénieux 1 4 



Os calcinés o,5 » 



Groisil iôoo 2600 



La dévitrilication a été observée seulement avec la seconde variété, dite 

 quinquet ; il ne s'est rien produit dans le cristal proprement dit, bien qu'il 

 ait été soumis aux mêmes conditions. 



Les Allemands commencèrent le bombardement de l'usine le i(\ août iç)i4- 

 Les fours cependant n'eurent pas trop à souffrir parce que les projectiles 

 éclataient en traversant la toiture. Le lendemain, on se battit dans l'usine 

 dont une partie fut incendiée. A partir de ce moment la fabrication fut 

 arrêtée; mais les fours ne furent pas complètement éteints; on espérait 

 toujours pouvoir les remettre rapidement en marche. La consommation de 

 combustible fut réduite au tiers de sa valeur normale et la température des 

 pots tomba aux environs de 8oo°. Au moment de l'arrêt du travail, le cristal 

 en cours de fabrication était déjà complètement fondu et porté à la tempé- 

 rature de i35o°. 



Les choses restèrent en l'état pendant 20 jours. Le i5 septembre les 

 Allemands évacuèrent l'usine. L'examen des bâtiments et de la toiture 

 montra qu'il n'était pas possible de reprendre immédiatement le travail, 

 comme on l'avait espéré, et l'on se décida à laisser éteindre le four. 



Lorsqu'on brisa les creusets refroidis, on trouva au fond de ceux qui 

 renfermaient la composition « quinquet », des cristaux feutrés ayant la 

 forme de lamelles hexagonales très minces. A la partie supérieure, la masse 

 vitreuse était restée transparente, mais tenait en suspension des cristaux les 

 uns isolés, sous formes de petites lamelles ne dépassant pas 5 m,n , les autres 

 beaucoup plus volumineux, ayant parfois jusqu'à i>o""" de diamètre 

 groupés ensemble de façon à former des sphérolithes plus ou moins 

 réguliers. 



Ces cristaux sont constitués par de la silice sous l'une de ses variétés à 

 faible densité, la tridymite. C'est le premier exemple précis d'une cristalli- 

 sation de silice dans la dévitrification d'un verre. On savait bien que les 



